2 Karsten 



lensauren Eisenoxjdiü , — dem Spatheisenstein , — die Kolilensäure durch 

 Glühhitze ausgetrieben wird, nicht das Oxydul, sondern ein Oxydul -Oxyd 

 zurück, indem jenes, um sich in dieses lunzuändern, eine angemessene Menge 

 Kohlensäiire in Kohlenoxydgas zerlegt. 



MerkAvürdiger ist aber die Erscheinung, dafs sich die auf der Ober- 

 fläche eingeleitete Reduction, ohne unmittelbare BertJinmg mit Kohle, bis 

 ziun jNIittelpunkt fortpflanzt. Eine i\Iasse von Eisenoxyd wird in einem Koh- 

 lentiegel vollständig reducirt, ohne geschmolzen zu seyn und ohne dafs das 

 Innere dieser blasse mit Kohle in Berühiimg kommt. Ein Stück Eisenerz 

 vävd im Schmelzofen, ungleich früher als die Schmelzung eintritt, vollständig 

 in regulinisches Eisen umgeändert, ohne einmal seine äufsere Gestalt zix ver- 

 ändern. Die^Airkung der Kohle, dieses höchst feuerbeständigen und äufserst 

 strengflüssigen Körpers, erstreckt sich also auf eine unbegreifliche Weise bis 

 zimi jMittelpunkt der oxydirten Masse, gerade so, wie bei der Reduction ei- 

 nes mit Säure verbimdenen Metalloxyds auf dem nassen W ege, das reducirte 

 Metall selbst, die Reduction vollendet, wenn es vermittelst eines Leiters mit 

 dem niederschlagenden iNIetall in Verbindung steht. Hier ist das Wasser imd 

 dort die Wärme der Leiter, das verbindende Glied, welches eine unmittel- 

 bare Berührimg des zu reducirenden Körpers mit dem Reductionsmittel un- 

 nöthig macht. 



Die Reduction der Eisenoxyde durch Kohle erhält dadurch ein neues 

 Interesse, dafs sich das Metall, im Augenblick der Reduction, mit der Kohle 

 selbst verbindet, eine Verbindung die bekannlhch auch dann eintritt, wenn 

 das Metall in der Weifsglülihitze zwischen Kohlen geglühet wird. Wie ver- 

 schieden die Eigenschaften sind, welche die Kohle, nach ihrer verschiedenen 

 Menge imd nach ihrem Verbindungszuslande, dem Eisen mittheill, habe ich 

 fi-üher zu zeigen versucht ; es kommt nun darauf an, näher nachzuweisen, wie 

 diese ^ ei-bindungen bei der Reduction luid beim Schmelzen der Eisenoxyde 

 gebildet werden. 



Die Reduction des reinen Eisenoxyds in Kohlentiegel, wird schon in 

 einer anhaltenden starken Rothglühhitze vollständig bewerkstelhgt ; das re- 

 ducirte Metall behält aber die äufsere Gestalt und den Umfang, die es im 

 oxydirten Zustande besafs und erst durch eine bedeutende Erhöhung der 

 Temperatur treten die Theilchen näher zusammen und vereinigen sich zuletzt 

 zu einem Piegulus, der bald die Eigenschaften des Gufsstahls, bald die des 



